376 
Sitzung der math.-phys. Classe vom 7. Juli 1883. 
gleich weit von der Krystallfläche entfernt bleibt. Ist das 
der Fall oder durch die Stellschrauben am Krystallträger er- 
reicht, so senke man dann die Hülse I etwas herab und der 
Diamant kann nun auf den Krystall ein wirken, sowie man 
die Scheibe dreht. 
Welche Belastung man dem Diamanten zu geben hat, 
hängt einerseits von der Schärfe desselben und der Ausdeh- 
nung seiner Schneide ab, andrerseits natürlich auch von der 
Härte des zu untersuchenden Krystalles, und muss die pas- 
sende Belastung durch einige vorläufige Versuche erst er- 
mittelt werden. Je geringer die Belastung ist, desto weniger 
hat man bei sehr gut nach verschiedenen Richtungen spalt- 
baren Mineralien zu befürchten, dass kleine Stücken abge- 
sprengt und die Flächen rauh und ungleich tief ausgehobelt 
werden, doch muss man sie so hoch wählen, dass auch in 
den härtesten Richtungen das abgehobelte nur durch Wiegen 
zu bestimmende Material noch genau auf der Wage der 
Menge nach gefunden Averden kann. Bei dieser Methode hat 
man allerdings den grossen Vortheil, dass man durch Ver- 
grösserung des gehobelten Streifens und durch Vermehrung 
der Zahl der Hin- und Hergänge auch bei verhältnissmässig 
geringer Belastung doch noch sichere GeAvichtsbestimmungen 
zu Wege bringen kann. Lässt es die Ausdehnung des Kry- 
stalles zu, so hobele ich stets einen Streifen von 20 mm Länge 
und 5 mm Breite, also 100 qmm, und zAvar in der Art, dass 
ich je nach der verschiedenen Härte den Schlitten 20 — 50mal 
hin und her bewege, ehe ich durch die Mikrometerschraube 
den Krystall um 1 jio mm weiterschiebe. Man erhält auf diese 
Weise sehr zufriedenstellende Resultate ; wenn die Flächen 
nicht von sehr ungünstiger Beschaffenheit sind, d h. wenn 
ihre Lage bei sehr gut spaltbaren Mineralien nicht so ist, 
dass ein Ausspringen schon beim Schleifen und beim Hobeln 
in gewissen Richtungen kaum zu vermeiden ist, wie diess 
z. B. auf der geraden Endfläche beim Kalkspath in der 
